— 345 — 



stabilita sulla resistenza elettrica dei miscugli delle amalgame liquide di 

 zinco, stagno e piombo, nella fiducia che essi abbiano qualche interesse. 



« 2. Le amalgame vennero formate nella proporzione di una quantità di 

 Zn, Sn e Pb corrispondente al peso molecolare in grammi, od a frazioni 

 molto semplici di questo, dei rispettivi metalli, disciolta sempre in 1000Ó 

 grammi di mercurio ( l ). Esse dapprincipio le preparavo fuori dell'aria, sof- 

 fiando sulla parete di un tubo di vetro, chiuso ad un estremo, due bolle, 

 nell'una delle quali ponevo il mercurio e nell'altra il metallo da disciogliervi, 

 e suggellando alla fiamma il tubo stesso, dopo avervi operata la rarefazione. Così 

 preparato il tubo, il mercurio era fatto passare dall'una bolla nell'altra. Ma 

 trovai di poi che trascm - abile affatto era la quantità di ossido che si formava 

 ancorquando si operasse in presenza dell'aria, se, lasciato cadere sul mercurio, 

 contenuto in una boccetta, il metallo da disciogliervi e tappata bene la boc- 

 cetta stessa, si aveva la. cura di non agitare il liquido e la pazienza di aspettare 

 due o tre giorni, perchè il metallo si diffondesse uniformemente nel mercurio. 



« I miscugli poi furono preparati nello stesso modo che le amalgame, 

 disciogliendo nel mercurio i metalli, a due od a tre riuniti, nelle opportune 

 proporzioni, in modo che le soluzioni risultanti corrispondessero alle miscele 

 che si sarebbero ottenute mescolando fra di loro a due a due od a tre a 

 tre le amalgame semplici dei diversi metalli, e di un determinato titolo 

 nelle proporzioni in peso che a quel titolo stesso corrispondevano. 



« 3. 11 mercurio, di cui impiegai circa 130 grammi per ogni amalgama, 

 ed i metalli, nelle debite proporzioni, vennero pesati sovra una bilancia resa 

 sensibile al decimo di milligrammo, e fu applicata ad ogni pesata la corre- 

 zione rispetto alla sospinta dell'aria, ciascuna volta che tale correzione po- 

 tesse variare la quinta cifra decimale. I pesi della scatola erano stati di- 

 ligentemente corretti e riferiti al chilogrammo tipo in platino. 



« 4. Per sottoporre le amalgame alla misura della resistenza elettrica 

 seguii il metodo usato da Siemens per preparare un campione di resistenza 

 mediante un cannello di mercurio. E per questo ho scelto un cannello capil- 

 lare di vetro, di cui la lunghezza l 0 a 0° era di mm. 499,99 ed il rapporto a fra 

 la massima e la minima sezione di 1,0662. Le misure furono eseguite colla mac- 

 china divisoria, disponendo il cannello, per maggiore sicurezza, sovra un metro 

 campione, diligentemente studiato dal Carlini per commissione del prof. Belli. 



« Il cannello poi a 0° conteneva un peso p 0 di mercurio eguale a 

 milligr. 1312,19, dedotto da cinque prove, ed aveva quindi un raggio r 0 di 



(!) I metalli puri, Zn, Sn e Pb, me li ha forniti il dott. Th. Schuchardt di Górlitz, 

 ed il mercurio l'ho purificato trattandolo dapprima con una soluzione satura di bicromato 

 potassico, addata fortemente con acido solforico, ed agitando di tratto in tratto la pol- 

 tiglia per una settimana ; di poi, sebbene fosse reso per tal via pulitissimo, lavandolo ri- 

 petutamente ancora, secondo l'usato, coll'acido nitrico diluito ed in seguito con molt'acqua, 

 distillata appositamente sul permanganato di potassa. Infine venne con ogni ci;ra essiccato. 



